- 30 - 



ne sont pas à comparer. Les rognons de silex que 

 contient le calcaire de la carrière communale le rend 

 difficile à travailler. 



M. Ghillier exploite annuellement une quarantaine de 

 mètres cubes, mais il pourrait facilement produire de 

 /tOO-" à eOO'». 



1° Densité (moyenne de deux essais), 2,71. 



(Poids du centimètre cube, deux déterminations, 

 2 gr. 70.) 

 2» Dureté (Echelle de Mohs) 4, c'est-à-dire que les 

 pièces d'essai ont à peine été rayées par la fluorine. 

 3° Quantité d'eau absorbée. 



No 



de la pièce 



d'essai. 



1 



2 



Somme 

 Moyenne 



POIDS DES PIECES d'essai 



Quantité d'eau 



absorbée 



par pièce d'essai. 



à l'état 

 naturel. 



Durée de l'immc 

 24 



rsion en heures. 



72 



0,798 

 0,810 



KILOGR 



0,799 

 0,810 



A M M E s. 



0,799 

 0,811 



0,001 

 0,001 



1,608 

 0,804 



1,609 

 0,804 



1,610 



0,805 



0,002 

 0,001 



La quantité maxima d'eau a été absorbée en 72 

 heures et s'élève, d'après deux essais et pour 1 kg. de 

 calcaire, à 0,0012 kg. ou 0,12 >. 



4° Résultats des essais de la résistance à l'écrasement. 



Pièce d'essai. 



Genre 

 de charge. 



DIMENSIONS 

 C. M. 



h 



Y^bc 



Charge 



qui détermine 



l'écrasement. 



Tonnes 1 Kilog. 



par pièce'par cm^ 



1,414 

 1,397 



1,388 



Pièces d'essai humides naturellement. 



La charge 



8,18 



8,09 



8,10 



a augmenté; 8,20 



8,25 



7,95 



peu à peu. 



8,17 



8,14 



7,95 



66,0 

 67,6 

 66,4 



Somme 

 Moyenne 



82,4 

 108,0 

 104,0 



1249 

 1600 

 1569 



4418 

 1373 



